DES MÉTAUX DUCTILES, etc. 281 
Cinquième expérience. Le même plomb laminé en 
rubans très-minces , a été misavec de l’eau distillée dans 
un flacon presque plein et bien bouché :al y a eu un com- 
mencement d’altération, qui, le sixième jour, n’avoit 
pas sensiblement augmenté. 
Sixième expérience. 20 grammes de plomb de cou- 
pelle laminé en rubans très-minces , ont été mis dans un 
flacon avec de l’eau distillée ; le flacon porté sous le réci- 
pient de la machine pneumatique , et le vide répété jus- 
qu’à ce que l’eau ne fournît plus de bulles, puis le flacon 
bien bouché : au bout de huit jours, pas le plus léger 
effet , l’eau conservoit sa limpidité , et les rubans tout 
leur éclat métallique. 
Septième expérience. Pareille quantité de même plomb 
réduit en rubans minces , a été mise dans un flacon bou- 
ché avec l’eau distillée, dans laquelle le plomb avoit 
séjourné en vase fermé , et subi une altération considé- 
rable , filtrée depuis et éprouvée par l’hydrosulfure : cinq 
jours après , aucune action sur le métal , l’eau toujours 
aussi limpide. Alors ce flacon a été adapté à une pompe 
à double ajutage , par le moyen de laquelle l'air y a été 
plusieurs fois introduit et comprimé ; en moins de 24 
heures , l’eau à blanchi, il s’est formé à sa surface une 
très-légère pellicule, et les lames de plomb ont commencé 
à se couvrir de matière blanche. 
Huitième expérience. Une lame de plomb mise dans 
l’eau de pluie en vase ouvert : l’eau , au bout de quinze 
jours n’étoit pas sensiblement trouble ; la lame étoit en 
1809. 36 
